결론 은 일부 변수 , 때로 는 단독 이 지만 특별히 조합 하 여 내부 균열 문제 를 줄이 는 데 도움 이 될 수 있 으며 , 이 는 분말 간 공극률 보다 금형 ( 특히 트로프 첨가제 제조 를 통해 제조 된 경우 ) 및 분말 특성 과 관련 이 있 다 . 확인 된 변수 는 밀폐 진공 , CIP 동안 의 가압 압력 , HIP 동안 의 온도 및 분말 성질 에 적합 한 금형 강성 변화 였 다 . 변수 중 어느 것 도 내부 균열 에 강한 영향 을 미치 는 것 으로 보이 지 않 았 으나 2 개 이상 의 조합 은 영향 을 미친다 . 분말 이 더 단단 할수록 진공 수준 이 높 아 진다 . 일 실시 예 에서 , 분말 의 경도 가 160 Hv 10 을 초과 할 때 , CIP 를 수행 할 동안 진공 레벨 ( 금형 을 배출 할 때 의 진공 레벨 이 아님 ) 은 millibar 이 어야 한다 : 100 / Hv 10 , 여기 서 Hv 10 비커스 10 g 의 경도 이 다 . 매우 미세 한 특징 을 가진 일부 응용 분야 의 경우 진공 상태 가 훨씬 높 아야 한다 . 일 실시 예 에서 , 밀리바 단위 의 CIP 순간 의 진공 레벨 은 50 / Hv 10 이 어야 한다 . 일 실시 예 에서 밀리바 단위 의 CIP 순간 의 진공 레벨 은 10 / Hv 10 이 어야 한다 . 일 실시 예 에서 밀리바 단위 의 CIP 순간 의 진공 레벨 은 1 / Hv 10 이 어야 한다 . 매우 두꺼운 부품 이 거나 다른 측면 이 관찰 되 는 경우 진공 수준 이 높 을 필요 가 없 다 . 일 실시 예 에서 , 밀리바 단위 의 CIP 순간 의 진공 레벨 은 1000 / Hv 10 이 어야 한다 . 몇몇 적용 에서 , 고진공 수준 의 고용 이 금형 강성 의 작 은 변화 와 결합 되 어 종종 긍정 적 으로 작동 하 기 에 충분 한 CIP 압력 과 결합 되 어야 한다 . 비커스 10 g ( Hv 10 ) 의 경도 는 E 384 - 11 에 따라 실온 ( 23 ° C ) 에서 측정 한다 .